AU-DESSUS DU POINT DE CURIE 103 
point 8 qui, d’après nos expériences. semble être à 318° et qui, 
par d’autres expériences directes non publiées, a été trouvé à 
319°.: Cette manière d’être de la pyrrhotine, qui sous d’autres 
rapports s’accorde si bien avec la théorie, est assez énigmatique. 
Les ferronickels. — Les questions que nous avons cherché à 
résoudre dans cette étude des ferronickels sont les suivantes : 
1. Comment la constante de Curie et les autres propriétés 
magnétiques d’une solution solide dépendent-elles des proprié- 
tés des métaux Composants ? 
2. Peut-on déduire de l’étude de ces alliages au-dessus de 
leurs points de Curie des renseignements nouveaux sur leur 
constitution ? ? 
Les expériences ont été faites sur des alliages préparés à 
partir de nickel pur et de fer électrolytique, de même prove- 
nance (Merck) que les métaux qui ont été étudiés dans la pre- 
mière partie de ce travail. Les alliages ont été préparés par 
fusion directe des Composants dans un four électrique à résis- 
tance dans une atmosphère d'hydrogène. 
Ces alliages, dont les teneurs sont échelonnées de 10 à 10°, 
ont déjà servi à une étude de M. F. Hegg* sur l’aimantation à 
saturation à différentes températures. 
Les échantillons étaient taillés en forme d’ellipsoïdes. Le 
même appareil a servi à faire les mesures. Pour produire les 
températures élevées, on a employé un four à carcasse en 
nickel. Dans le voisinage du point de transformation, où le 
nickel aurait pu modifier le champ, on lui a substitué un four 
à carcasse en cuivre. Malgré cela, dans le voisinage du point 6 
il y a toujours un ou deux points qui tombent au-dessus des 
courbes expérimentales. Il s’agit là du phénomène déjà rencon- 
tré dans l’étude du nickel et du cobalt et qui dépend des pro- 
priétés au voisinage immédiat du point de Curie. 
* La température donnée dans les recherches sur les Variations ther- 
miques de l’Aimantation de la Pyrrhotine (P. Weiss et J. Kunz J. de 
Phys., 4 série, t. IV,, p. 857; 1905) est trop élevée par suite de la con- 
ductibilité du support de cuivre. 
* Voir aussi P. Weiss: Revue de Métallurgie, Vol. VI, p. 680, 1909. 
3 F. Hegg, Arch. des Sc. phys. et nat., t. XXIX, p. 592 et t. XXX, 
p. 15, 1910. 
